Beiträge zur Keniilniß «lor iiiilisclien Faserpflanzen etc 187 



verhältnißmäßii,' schwächer als die anderen Stellei; verdickt, mithin diis 

 Lumen in der Mitte der Zelle verhältnismäßig groß (vgl. Kig.6, A,m). 

 Sonst ist dos Lumen entweder so schmal, daß es nur als dunkle 

 Linie erscheint oder aher seine Gegenwart gar nicht zu erweisen. 

 An der Wand sind kurze, schief verlaufende Poren häufig zu sehen. 

 Oiireh Quetschung tritt eine feine Spiralstreifutig hervor (Fig. 6). 



Das Hastparench ym hilden ein-, seltener zwei- und mehr- 

 reihige Zellenzüge, welche den Richtungen der Bastzellen parallel 

 laufen. Die Hreite der Bastparencliymzellen entspricht entweder völlig 

 jener der Bastzellen oder ist etwas größer. Ihre Wände sind stets 

 deutlich poröse. Jede Bastparenchymzelle enthält einen Krysfall von 

 oxalsaurem Kalk. 



Die .Asche der Faser ist iiheraus reich an Krystallen, welche 

 oft noch in ganzen Zügen aneinanderhaften. 



T. Holoptelea integrifolia. 



Die von dieser im Westen Indiens häufigen Pflanze ahgescliie- 

 denen Baststreifen sind 0-7 — 1 Meter lang, 3—5 Mm. hreit und 

 0-06 — 0-09 Mm dick. Sie sind gelblich, stellenweise licht graubräun- 

 lich gefärbt und fast ohne allen Glanz. Die Außenseite des Bastes ist 

 glatt, die Innenseite rauh, nicht selten weißlich. Große Strecken 

 des Bastes erscheinen dem freien Auge völlig dicht und homogen, 

 andere sind von kurzen, beinahe elliptischen Spalten durchsetzt, an 

 deren Stelle in der Rinde die Bastmarkstrahlen lagen. Die Festigkeit 

 des Bastes ist eine geringe, indem selbst breite Streifen leicht zer- 

 reißbar sind. Feinere aus dem Baste abgeschiedene Fasern sind sehr 

 schwach. Der Bast kann wohl nur als solclier, etwa so wie Linden- 

 bast verwendet werden. 



Jodlösung färbt die Hauptmasse des Bastes gelb: nur kleine 

 Längstreifchen , welche dem stärkereichen Bastmarkstrahlgewebe 

 entsprechen, nehmen hierbei für das freie Auge eine schwarze Farbe 

 an. — In Kupferoxydammuniak färbt sich der Bast bläulich. Die ein- 

 zelnen Zellen zeigen hierbei eine merkliciie Qiiellung. — Schwefel- 

 saures Anilin ruft eine isabellgelbe Farbe hervor. —Läßt man durch 

 kurze Zeit Chromsäure auf den Bast einwirken, wäscht man sodann 

 aus, fügt Jodlösung und schließlich Kupferoxydammoniak zur Faser, 

 so nimmt sie eine intensiv zinnoberrothe Farbe an. (Un gerer.) 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 9-73 Pct. 

 Im mit Wasserilampf gesättigten Raum steigert sich der Wassergehalt 



